372 Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



7,5 Millionen Kilogramm im Jahre 1850; vgl. Semler, 1. c. und Lab- 

 hart, 1. c.). 



Der Manilahanf wird mit dem geringen und billigen Sisalhanf, selten 

 mit neuseeländischem Flachs, angeblich auch mit gemeinem Hanf ver- 

 fälscht. 



Charakteristik des Manilahanfes. Je nach dem Grade der 

 Feinheit hat die Faser eine verschiedene Länge. Die grobe Faser (Ban- 

 dala, Lupis) erreicht eine Länge bis 2,5 m und besitzt eine maximale 

 Dicke von 100 — 280, meist von 220 ^a. Die feinen Sorten von Manila- 

 hanf haben eine Länge von 1 — 2 m und eine bis auf 15// sinkende 

 Dicke. Sowohl die feinen als die groben Fasern sind im Längsverlaufe, 

 sehr gleichmässig in der Dicke. Der Manilahanf besitzt einen mehr oder 

 minder starken seidenartigen Glanz, ist niemals rein weiss, sondern gelb- 

 lich bis licht bräunlich gefärbt. Manilahanf ist sehr hygroskopisch. Die 

 lufttrockene Faser enthält bis 1 2,9 Proc. Wasser. In mit Wasserdampf 

 gesättigtem Räume steigert sich die Feuchtigkeitsmenge successive bis auf 

 45 — 56,1 Proc.i). Die Aschenmenge der groben Faser beträgt 1,22, die 

 der feinen Faser 0,71 Proc.^). Die Asche ist grau, mit mehr oder minder 

 starkem Stich ins Grüne. Mit Jodlösung wird der Manilahanf gelb, auf 

 Zusatz von Schwefelsäure goldgelb bis grünlich. Kupferoxydammoniak 

 bläut die Faser und bringt sie zur schwachen Aufquellung. Durch schwe- 

 felsaures Anilin wird der Manilahanf nur schwach gelblich, durch Pliloro- 

 glucin + Salzsäure nur blass violett gefärbt ; diese Faser ist also nur in 

 geringem Grade verholzt. In anatomischer Beziehung entspricht der 

 Manilahanf im Wesentlichen den im Querschnitt halbmondförmig gestal- 

 teten Bastbelegen der Gefässbündel, welche einerseits das Phloem, ander- 

 seits das Xylem nach aussen abgrenzen (Fig. 90 und 91). Doch finden 

 sich nicht nur Reste von Phloem und Xylem, insbesondere grosse mit 

 einem oder mehreren Schraubenbändern versehene Gefässe, sondern auch 

 manchmal Parenchymzellen an den Fasern vor. Auch sehr reducirte Ge- 

 fässbündel (Fig. 90 und 91 ö), ja selbst einfache Baststränge (Fig. 90 und 

 9\ B) sind im Manilahanf nachweisbar. In der Peripherie der Bastbündel 

 und Bastbelege finden sich Stegmata^) vor, welche ganze Reihen bilden. 

 Die Menge der Stegmata ist im Manilahanf im Vergleiche zu den Piassaven 

 eine geringe, manchmal hat man Mühe sie aufzufinden. Am leichtesten 

 sind sie noch in der Asche nachzuweisen (Fig. 92 5ä'). 



i) Semler (I.e. p. 7-15) hat viele Jahre nach Bekanntgabe meiner Beobach- 

 tungen über die grosse Hygroskopicität des Manilahanfs betont, wie nothwendig es 

 gerade beim Ankauf dieses Faserstoffes sei, auf den Wassergehalt zu achten. 



2) Ueber die Aschenmenge des Manilahanfes und die chemische Zusammensetzung 

 dieser Faser überhaupt s. H. Müller, 1. c, p. 71. 



3) S. oben p. 201. 



